%%% ============================================================================
%%% 文件内容：氧化聚合型包覆防腐蚀技术材料
%%% ============================================================================
防蚀膏是氧化聚合型包覆技术中最核心的材料，也是位于氧化聚合型包覆技术最内层的部分， 直接与被保护的金属基体紧密接触， 含有的锈转化成分能将钢结构表面未处理尽的铁锈，转化成黑色的氧化亚铁膜，形成保护性封闭层， 防止钢铁继续氧化、锈蚀，起到除锈、防锈双重作用。防蚀膏性能指标计检测方法应符合\cref{tab:防蚀膏性能指标计检测方法} 的规定。
\begin{table}%[H]
  \caption{防蚀膏性能指标计检测方法}\label{tab:防蚀膏性能指标计检测方法}
  \begin{tabularx}{\linewidth}{?c|Z|Z?}
    \toprule
    项目                                        &要求                           &检测方法          \\
    \midrule
    外观                                        & 灰色、糊状                    & 目测             \\ \hline
    稠度 (\si{mm})	                            & \numrange{25}{45}             & GB/T 269         \\ \hline
    不挥发物含量(\%)	                          & $\geqslant$95.5               & GB/T 1725        \\ \hline
    密度(\si{g/ml})	                            & \num{1.1+-0.1}                & GB/T 6750        \\ \hline
    水膏置换型	                                & GB/T 32120 附录 A 锈蚀度 A 级	& GB/T 32120 附录 B\\ \hline
    耐中性盐雾性(\qty{168}{h},\qty{35}{\celsius})	& GB/T 32120 附录 A 锈蚀度 A 级 &	GB/T 10125       \\ 
    \bottomrule
  \end{tabularx}
\end{table}

防蚀泥性能指标计检测方法应符合\cref{tab:防蚀泥性能指标计检测方法} 的规定。
\begin{table}%[H]
  \caption{防蚀泥性能指标计检测方法}\label{tab:防蚀泥性能指标计检测方法}
  \begin{tabularx}{\linewidth}{?c|Z|Z?}
    \toprule
    项目                                        &要求                           &检测方法          \\
    \midrule
    外观                                        & 灰色、糊状                    & 目测             \\ \hline
    稠度 (\si{mm})	                            & \numrange{4}{14}              & GB/T 269         \\ \hline
    不挥发物含量(\%)	                          & $\geqslant$99.0               & GB/T 1725        \\ \hline
    密度(\si{g/ml})	                            & \num{1.7+-0.2}                & GB/T 6750        \\ \hline
    耐温抗变形性(\si{mm})	                      & $\leqslant$5                  & GB/T 32120 附录 C\\ 
    \bottomrule
  \end{tabularx}
\end{table}

防蚀带是将特殊调制的防蚀材料浸渍到纤维无纺布中而制成的，非常柔软，可以粘贴到各种复杂形状的结构表面。施工后防蚀带外表面通过氧化聚合作用变得干燥，而紧贴钢结构的一侧始终保持柔软状态，从而达到最佳的防腐性能。浸渍了特殊调制防蚀材料的防蚀带，具有良好的密封性，可以将金属表面与水分、盐分、空气等腐蚀性因子隔离，从而达到最好的防护性能。此外，氧化聚合型防蚀带还具有良好的阻燃性和耐候性。

防蚀带性能指标计检测方法应符合\cref{tab:防蚀带性能指标计检测方法} 的规定。
\begin{table}%[H]
\caption{防蚀带能指标计检测方法}\label{tab:防蚀带性能指标计检测方法}
  \begin{tabularx}{\linewidth}{?c|Z|Z?}
    \toprule
    项目                                        &要求                           &检测方法          \\
    \midrule
    厚度(\si{mm})	                              & \num{1.1+-0.3}                & GB/T 3820        \\ \hline
    面密度(\si{g/m^2})                          & \num{1.7+-0.2}                & HB 7736.2        \\ \hline
    拉伸强度 (\si{N/m})	                        & $\geqslant$2000               & GB/T 3923.1      \\ \hline
    断裂增长率(\%)	                            & $\geqslant$5                  & GB/T 3923.1      \\ \hline
    吸水率(\%)	                                & $\leqslant$1.0                & GB/T 1462        \\ \hline
    绝缘电阻(\si{\mega\ohm.m^2})                & $\geqslant$1.0                & GB/T 32120 附录 D\\ \hline
    剥离强度 (\si{N/m})	                        & $\geqslant$400                & GB/T 32120 附录 E\\ \hline
    耐中性盐雾性(\qty{1000}{h})	                & GB/T 32120 附录 A 锈蚀度 A 级 &	GB/T 10125       \\ \hline
    耐老化型(\qty{1000}{h})	                    & 拉伸强度保持率 50\%以上       & GB/T 1865        \\ \hline
    \multicolumn{3}{?c?}{试样宽度为 \qty{25}{mm}}\\
    \bottomrule
  \end{tabularx}
\end{table}

外防护剂是可固化的防护材料，涂刷在防蚀带表面，与空气接触后，在较短时间内氧化聚合成一种坚韧的皮膜，具有耐候、密封性能，有效防止紫外线照射老化和腐蚀介质进入，形成完整的保护膜。外防护剂性能指标及检测方法应符合\cref{tab:外防护剂性能指标计检测方法} 的规定。
\begin{table}%[H]
  \caption{外防护剂性能指标计检测方法}\label{tab:外防护剂性能指标计检测方法}
  \begin{tabularx}{\linewidth}{?c|Z|Z?}
    \toprule
    项目                                        &要求                           &检测方法          \\
    \midrule
    面密度(\si{g/ml})                           & \num{1.1+-0.1}                & GB/T 6750        \\ \hline
    不挥发物含量(\%)	                          & $\geqslant$56                 & GB/T 1725        \\ \hline
    着火点(\si{\celsius})	                          & $\geqslant$210                & GB/T 3536        \\ \hline
    表干时间(\si{h})	                          & $\leqslant$1                  & GB/T 1728        \\ \hline
    黏度(\si{MPa.s})	                          & \numrange{500}{4000}          & GB/T 2794        \\ \hline
    pH              	                          & \num{9.0+-1.0}                & HB 5351.5        \\ 
    \bottomrule
  \end{tabularx}
\end{table}